477 



des Sciences de Saint-Pétersbourg:. 



47S 



Bei Draht A ist der letzte Gliihversuch (5) an einem 

 anderen Tage uud bei anderer Einstellung des Rheo- 

 taten II ausgefiihrt : aus der erlialtenen Ânderung von 

 51,8 Scalentlieilen ist die Zabi 271,8 gefunden. —Bei 

 beiden Dhihten misslang der Versucb, langer und stâr- 

 ker zu gliiben, indem die Drabte risseu. — Bei Dralit B 

 sind in Anbetraclit der starken "Widerstandsanderung 

 die Temperaturen des Wassers nicbt beobacbtet wor- 

 den. Die sehr liarten Drabte waren beim Ausgliiben 

 weicb geworden. Résultat: 



Beim Ausgliiben eines barteu Aluminium- 

 Bronce-Drabtes verringert sicb sein Wider- 

 stand bis zu S^; beim darauf folgcnden Ablô- 

 schen vergrôssert er sicb wieder (beim obigen 

 Versucbe um fast 3%). 



V. PalliidiQUi. 



Der Draht ist 0,05 Mm. dick und 492 Mm. lang; 

 er war wobl kaum sebr gezogeu worden nnd daber 

 nicbt recht bart; er wurde durch den Strom nur dun- 

 kelrotb. Die Messung des Widerstandes ergab 

 0,1480 Siem. Einb., woraus sicb der spec. Wider- 

 stand gleicb 20,88 berecbnet (Hg = 100). 



8. (20.) Dec. 1876. 

 Gegliibt durcb Strôme. 



Einst. d. 

 Rh. II. 



Widerst. Zcit. ^emp ,d 

 Wassers. 



l)Drabthart 62,3 1,00000 2*46'" 17,3° 



2) rotb 1 Minute . . . 69,5 0,99569 2 52 17,2 



3) abgelôscht 68,0 0,99659 2 56 17,1 



Da zwiscben den Einstellungen 2 und 3 nur 4 Mi- 

 nuten vergangen waren, so ist es sebr wahrscheinlicb, 

 dass die beobacbtete Vergrôsserung des "Widerstandes 

 um 1,5 Scalentheile eine Folge des Ablôscbens ge- 

 wesen ist. Résultat: 



Beim Ausgliiben eines bartcn Palladium- 

 Drabtes verringert sich sein Widerstand ; beim 

 Ablôscben scbeint er sicb wieder zu vergrôs- 



VI. Silber-Kupfer-legirnng. 



Der Draht ist 0,55 Mm. dick und 454 Mm. lang. 

 Die Messung seines "Widerstandes ergab ein bôcbst 

 unerwartetes Résultat ; der "Widerstand war gleicb 

 134583 — 0,11906 Siem. Einb., woraus sicb der 

 spec. Widerstand des Drahtes gleicb 6,005 (Hg = 100) 



berecbnet, wâhrend er nacb Matthiessen fiir reines 

 Silber gleicb 1,63 sein miisste. "Wâre dièse letztere 

 Zahl fiir den benutzten Draht gûltig, so miisste sein 

 Widerstand nur 364,7 82=0,032284 Siem. Einb. 

 sein. Anfangs lag der Gedanke eines groben Ver- 

 sebens bei der Widerstandsbestimmung nahe; dem 

 widersprach aber doch von vorn herein die beim Aus- 

 gliiben (s. w. unten) beobacbtete "Veràuderung des 

 Widerstandes um 153,4 83, was bei der Annabme der 

 obigen Zabi 364,7 8.^ eine Anderung um 42% er- 

 geben liatte. Um sicher zu sein, wurde (mehrere Wo- 

 chen spâter) eine nochmalige Bestimmung des speci- 

 fiscben Widerstandes uuternommen, dazu aber nur 

 ein Stiick jenes Drahtes von 332 Mm. benutzt. Der 

 Widerstand dièses Stiickes wurde gleicb 859,8 83 ge- 

 funden. Nun war aber dies Stiick bereits ausgegliibt; 

 um den urspriinglicheu Widerstand zu iinden, musste 

 dièse Zabi durch 0,903 dividirt werden — wie man 

 leicht aus der unten folgenden Tabelle sieht. Daraus 

 berecbnet sich dann der specif. Widerstand zu 5,978, 

 was sicb von der fruher gefundenen Zahl um nur 

 0,47o unterscheidet. Es ist also kein Zweifel, dass der 

 Widerstand der benutzten Legirung 3,7 Mal grôsser 

 war, als der des reinen Silbers. Der von einem Gold- 

 arbeiter verfertigte und aus einem grôssereu Stiick 

 Silber gezogene Draht wurde im chemiscben Labora- 

 torium der Universitat auf meine Bitte durcb Herrn 

 Stud. Elejneff imter der Leitung des Herrn N. Lju- 

 bawin einer chemiscben Analyse unterworfen. Es 

 fandeu sich 82,90l7„ Ag, 13,39l7„ Cu, 0,8377„ Fe 

 und 1,7207„ Au. 



15. (27.) Dec. 1876. 

 Gegliibt durcb Strôme. 



Einst. d. 

 Rh. II. 



Widerst. Zeit. ^^^^ 



1) Draht bart 153,0 1,00000 11*59'" 17,8° 



2) schwachroth einen , 

 Moment 268,0 0,91450 12 3 17,8 



3) ly^Minutenrotb. 306,4 0,88695 12 8 17,8 



4) abgelôscht 283,0 0,90334 12 11 17,7 



Dièse Zahlen ergeben das folgende Résultat : 

 Beim Ausgliiben eines harten Drahtes aus 

 einer Silber -Kupfer- Legirung (82,9% Ag und 

 13,47(, Cu) verringert sicb sein Widerstand um 



